열처리 하 는 공정 에서 의 온도 는 , 550 ℃ 내지 950 ℃, 바람직 하 게 는 600 ℃~ 900 ℃ 이 다 . 또한 , 가열 시간 은 , 30 분 ~ 2 시간 정도 로 하 는 것 이 바람직 하 다 . 열처리 전 의 성 형체 를 구성 하 는 연자성 합금 분말 에 는 , 가압 성형 에 의해 변형 이 도입 되 어 있 다 . 이 변형 은 , 투자 율 의 저 하나 , 철손 의 요인 중 하나 인 히스테리시스 손실 의 증대 의 원인 이 된다 . 그래서 , 상기 의 조건 으로 성 형체 를 열처리 함 으로써 , 변형 을 충분히 제거 할 수 있 다 . 열처리 는 , 질소 분위기 등 의 비활성 가스 분위기 , 또는 감압 분위기 에서 행하 는 것 이 바람직 하 다 .